INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5657-5667 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perbandingan Pengujian Kadar Aspal Metode Centrifuge Dengan Metode Reflux
Insira Insani Fitri 1 ✉ , Dika Sulmadianti 2 , Arya Ningsih 3
Akademi Teknik Adi Karya
Email: insani.fst@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perbandingan  Pengujian  Ekstraksi  aspal  menunjukan  bahwa  gradasi  agregat  berubah  menjadi  lebih halus dari gradasi semula.Berbagai macam metode yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian ekstraksi aspal. Diantaranya Metode Centrifuge, Metode Quick, Metode Vacum, dan Metode Reflux, namun dalam pengujian ekstraksi ini hanya akan menggunakan dua metode, yaitu Metode Centrifuge dan Metode Reflux dengan mengguankan satu buah campuran perkerasan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kadar aspal hasil ekstraksi pada Metode Centrifuge dengan Metode Reflux. Perhitungan berat mineral dapat ditentukan dengan cara : BT – BTM. Sampel yang di gunakan adalah campuran Asphalt Concrete-B.inder Course (AC-BC). Prosedur  pengujian  metode  centrifuge  menggunakan  SNI  03-6894-2002  dan  metode  reflux menggunakan SNI – 03-3640-1994. Hasil Pengujian Kadar Aspal dengan Metode Centrifuge didapatkan nilai kadar aspal rata-rata sebesar 5,960%, 6,021% dan 5,977% sehingga didapatkan hasil rata – rata pengujian kadar aspal metode centrifuge adalah 5,986%. sHasil Pengujian Kadar Aspal dengan Metode Reflux didapatkan nilai kadar aspal rata-rata sebesar 6,035%, 6,050% dan 6,092% sehingga didapatkan hasil rata – rata pengujian kadar aspal metode reflux adalah 6,059%.hasil penelitian tersebut diperoleh perbedaan  yang  signifikan  bahwa  nilai  kadar  aspal  metode  reflux  lebih  mendekati  kadar  aspal  asli sedangkan  nilai  kadar  aspal  metode  centrifuge  lebih  jauh  dari  kadar  aspal  asli  namun  dalam  batas toleransi kadar aspal asli sehingga dalam hal ini bahwa pengujian kadar aspal metode reflux jauh lebih akurat dibandingkan pengujian kadar aspal metode centrifuge.
Kata Kunci: Aspal, Metode Centrifuge, Metode Reflux

## Abstract
The asphalt extraction test comparison shows that the aggregate gradation changes to be finer than the original gradation. Various methods can be used to conduct asphalt extraction testing, including the Centrifuge Method, Quick Method, Vacuum Method, and Reflux Method, but in this extraction test, only two methods will be used, namely the Centrifuge Method and the Reflux Method using one pavement mixture. This research uses the experimental method. This study aims to determine the comparison of asphalt content of extraction results in the Centrifuge Method with the Reflux Method. The calculation of mineral weight can be determined by : BT - BTM. The sample used is a mixture of Asphalt Concrete-B.inder Course (AC-BC). The test procedure for the centrifuge method uses SNI 03- 6894-2002 and the reflux method uses SNI-03-3640-1994. The results of testing the asphalt content with the centrifuge method obtained an average asphalt content value of 5.960%, 6.021% and 5.977% so that the average result of testing the asphalt content of the centrifuge method is 5.986%. sThe results of Asphalt Content Testing with Reflux Method obtained the average asphalt content value of 6.035%, 6.050% and 6.092% so that the average result of testing the asphalt content of the reflux method is 6.059%. The results of this  study obtained a significant difference that the value of the asphalt content of the reflux method is closer to the original asphalt content while the value of the asphalt content of the centrifuge method is farther from the original asphalt content but within the tolerance limit of the original asphalt content so that in this case that the testing of the asphalt content of the reflux method is much more accurate than testing the asphalt content of the centrifuge method. Keywords: Asphalt, Centrifuge Method, Reflux Method

## PENDAHULUAN
Jalan  merupakan  suatu  prasarana  transportasi  yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  pokok  dalam  kehidupan  masyarakat.  Seiring  dengan  peningkatan  mobilitas masyarakat yang sangat tinggi di jalan, diperlukan peningkatan kuantitas maupun secara kualitas konstruksi  Jalan  agar dapat menahan beban maksimum lalu lintas yang melalui permukaan jalan. Aspal adalah suatu bahan bentuk padat atau setengah padat berwarna hitam sampai coklat gelap, bersifat perekat (cementious) yang akan melembek dan meleleh bila  dipanasi.  Aspal  tersusun  terutama  dari  sebagian  besar  bitumen  yang  kesemuanya terdapat dalam bentuk padat atau setengah padat dari alam atau hasil pemurnian minyak bumi, atau merupakan campuran dari bahan bitumen dengan minyak bumi atau derivatnya. Aspal yang digunakan dalam konstruksi perkerasan jalan pada umumnya berfungsi sebagai pengikat dan pengisi rongga udara antara agregat, oleh karena itu, aspal yang digunakan harus bersifat (Sukirman, 1993).
Dalam  perkembangan  terkini,  campuran  beraspal  yang  merupakan  produk  dari Asphalt Mixing Plant (AMP) adalah campuran aspal panas yang terdiri lapisan aspal pasir
atau latasir ( sand sheet), lapis tipis aspal beton (Lataston), dan lapis aspal beton  (Laston), semua  menggunakan  aspal  sebagai  bahan  pengikat.  Sehingga  kadar  aspal  merupakan salah  satu  faktor  yang  amat  penting  diperhatikan  untuk  mencapai  umur  maksimum pelayanan  jalan  (Sukirman,  2003).  Campuran  aspal  panas  adalah  suatu  kombinasi pencampuran antar agregat bergradasi rapat yang berisi agregat kasar, halus, dan filler sebagai  komposisi  utama  kemudian  ditambahkan  aspal  sebagai  bahan  pengikat. Kemampuan campuran beraspal dalam memperoleh daya dukung ditentukan dari friksi dan kohesi bahan- bahan yang digunakan dalam campuran beraspal tersebut.
Pengendalian  mutu  dalam  perkerasan  jalan,  diantaranya  pengujian  permukaan perkerasan, ketentuan kepadatan, dan pengujian pengendalian mutu campuran beraspal. Salah satu pengujian pengendalian mutu campuran beraspal adalah pengujian ekstraksi. Pengujian  Ekstraksi  yaitu pemisahan  campuran  dua  atau  lebih  bahan  dengan  cara menambahkan pelarut yang bisa melarutkan salah satu bahan yang ada dalam campuran tesebut yang  bertujuan  untuk  mengetahui  kandungan  aspal  yang  ada  apakah  sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan menurut SKBI – 24.26.1987 : yaitu kadar aspal yang diijinkan berkisar antara 4% sampai 7%.
Metode  pengujian  ini  dilakukan  terhadap  bahan-bahan  yang  mengandung  aspal. Hasil pengujian ini dapat dilakukan untuk pengendalian mutu bahan aspal yang digunakan, sekaligus  bahan  masukan  perencana  dan  pelaksanaan  pembangunan  jalan.  Metode  ini dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  kadar  aspal  dari  bahan-bahan  yang mengandung  aspal.  Kadar  aspal  sendiri  merupakan  perbandingan  Antara  berat  aspal dengan berat total bahan yang mengandung aspal dikali 100%. (SNI 06-2438-1991).
Berbagai macam metode yang bisa digunakan untuk melakukan pengujian ekstraksi aspal. Diantaranya Metode Centrifuge, Metode Quick, Metode Vacum, dan Metode Reflux, namun dalam pengujian ekstraksi ini hanya akan menggunakan dua metode, yaitu Metode Centrifuge  dan  Metode  Reflux  dengan  mengguankan  satu  buah  campuran  perkerasan. Metode Centrifuge merupakan metode yang paling umum digunakan, hal ini dikarenakan kemudahannya dalam cara penggunaannya serta waktu yang dibutuhkan juga tergolong singkat. Namun ada sedikit kekurangan pada tingkat ketilitian hasil ekstraksi, dimana rata- rata nilai kadar aspal hasil ekstraksi lebih jauh daripada kadar aspal asli (SNI 03-6894-2002). Sedangkan pada Metode Reflux, cara penggunaan sedikit rumit dan membutuhkan waktu ekstraksi  yang  tergolong  lama,  tetapi  hasil  ekstraksinya  lebih  mendekati  kadar aspal sesungguhnya (SNI – 03-3640-1994).
Pertimbangan  di atas  guna mendapatkan ketepatan  data maka perlu  dilaksanakan penelitian untuk mengetahui perbandingan pengujian kadar aspal menggunakan Metode
Centrifuge  dan  Metode  Reflux  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menyebabkan perbedaan  antara  metode  centrifuge  dengan  metode  reflux.  Penelitian  ini  dilakukan dengan menggunakan  aspal  campuran Asphalt Concrete – Binder Course (AC-BC). Hasil dari  penelitian  ini  diharapkan  tidak hanya  menampilkan  nilai  kadar  aspal  dari  masing- masing  metode  pengujian  ekstraksi,  tetapi  juga  dapat  memberikan  nilai  pendugaan parameter hasil pengujian dan perbandingan signifikansi pengujian nilai kadar aspal dari kedua metode tersebut.

## METODE PENELITIAN
Pelaksanaan  penelitian  di  Labolatorium  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan kadar aspal hasil ekstraksi pada metode centrifuge dan metode reflux. Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian  di  Sub.  Bidang  Pengawasan  dan  Pengendalian  Mutu  (Laboratorium  Teknik) Bidang Tanggap Darurat dan Bina Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Kabupaten  Kerinci.  Sedangkan,  pengumpulan  data  sekunder  dalam  penelitian ini dilakukan  dengan  cara  mencari  informasi  dengan broswing  melalui  media  elektronik mengenai peta lokasi material sebagai sumber agregat penyusun campuran aspal panas. Perhitungan  berat  mineral  dapat  ditentukan  dengan  cara    BM  =  BT – BTM  dengan keterangan :
BM : Berat mineral dalam larutan beraspal (gram) BT : berat tabung centrifuge (gram) BTM : berat tabung centrifuge + mineral dalam larutan beraspal (gram)
sedangkan perhitungan kadar aspal menggunakan rumus :
Keterangan :
B  : Kadar aspal (%)
W1  : berat contoh (gram)
W2  : berat agregat dalam contoh (gram)
W3  : berat agregat dalam contoh (gram)
W4 :  berat  mineral  dalam  larutan  beraspal  (dihitung  dari  berat  mineral  cara pengabuan dan centrifuge
Sampel yang di gunakan adalah campuran Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC) yang diambil setelah campuran aspal selesai diolah di Asphalt Mixing Plant (AMP). Berat campuran yang diambil adalah seukuran sekop atau kira-kira 3 kilogram dengan jumlah benda uji yang akan di ambil dengan setiap metode ekstraksi adalah 3 sampel sehingga total  sampel menjadi 3 sampel . Pada saat pencampuran sampel di Asphalt Mixing Plant (AMP), operator menambahkan  kadar  aspal sampel sebanyak 5,6 %  sebagaimana    kadar aspal rencana. Prosedur pengujian kadar aspal metode centrifuge mengacu pada SNI  03- 6894-2002 sedangkan metode reflux menggunakan SNI – 03-3640-1994.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kadar Aspal Rencana
Pekerjaan  pengaspalan  yang  permanen  belum  dapat  dilakukan  sebelum  di keluarkannya Job  Mix  Formula  (JMF)  oleh  laboratorium  teknik  sebagai  pedoman  dalam proses pencampuran di instalasi pencampur aspal ( Asphalt Mixing Plant, AMP). Job Mix Formula  (JMF)  adalah  suatu  dokumen  yang  menyatakan bahwa  rancangan  campuran laboratorium  yang  tertera  dalam Design  Mix Formula  (DMF)  dapat  diproduksi  dengan instalasi  pencampur  aspal ( Asphalt  Mixing  Plant,  AMP),  dihampar  dan  dipadatkan dilapangan dengan peralatan  yang  telah  di  tetapkan  dan  memenuhi  derajat  kepadatan lapangan terhadap  kepadatan  laboratorium  hasil  pengujian  Marshall  dari  benda  uji yang campuran beraspalnya di ambil dari AMP (Bina Marga 2018,Revisi 2).
Persentase  aspal  yang  dicantumkan  dalam  asumsi  kontrak  pekerjaan  proyek  di kabupaten kerinci dengan adalah sebesar 6,1 % untuk jenis Aspal AC – WC sebagaimana yang terdapat pula dalam Job Mix Formula (JMF). Batas – batas  mutlak  yang ditentukan oleh Job Mix Formula (JMF) maupun toleransi yang diizinkan dalam spesifikasi Bina Marga Tahun 2018 Revisi 2 adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Batas Toleransi Kadar Aspal
Sumber : Spesifikasi bina Marga Tahun 2018 Revisi 2
Tabel  1.  menjelaskan  bahwa  campuran  aspal  harus  dirancangi  dan  di  operasikan sedemikian hingga dapat menghasilkan campuran dalam rentang toleransi yang di izinkan.
Persiapan Sampel
Pengujian kadar aspal pada metode Centrifuge dan Reflux di ambil dari Asphalt Mixing Plant (AMP) atau Finisher sebanyak 6 Kg sampel dalam keadaan panas serta harus bersih
dari material lain seperti agregat lapis pondasi dan tanah. Kemudian diamkan selama 1 x 24 Jam.

## Gambar 1. Sampel Uji
Pengujian kadar aspal menggunakan aspal jenis AC – WC dengan kadar aspal 6,1% sebagaimana yang tercantum dalam asumsi kontrak pekerjaan proyek dan Job Mix Formula (JMF). Setiap metode pengujian menggunakan 3 sampel yang diambil secara acak.

## Persiapan Alat
Pastikan  mesin  centrifuge  dalam  kondisi    bersih  dan  optimal  melakukan  putaran hingga 3600 rpm. Sedangkan untuk alat refluxe dipastikan dalam keadaan siap pakai.
Pengujian Kadar Aspal
1. Metode Centrifuge
Gambar 2. Mesin Centrifuge Extractor
Pertama lakukan penimpangan sampel berat dibawah 1500 gr. Kemudian masukkan ke mangkuk dan tambahkan bensin sebagai pelarut hinggal sampel terendam.  Lakukan proses  control  kecepatan  mesin  secara  perlahan  hingga  mencapai  kecepatan  maskimal
3600  rpm.  Setelah  semua  pelarut  terbuang,  tambahkan  kembali  pelarut  hingga  dirasa cukup,  ulangi  sebanyak  2  kali  pada  masing-masing  sampel.  Setelah  selesai  di  ekstraksi, keluarkan sampel dan tuangkan ke wadah bersih untuk ditimbang kembali. Timbang filter sesudah ekstraksi untuk melihat selisih berat filter.

## 2. Metode reflux
Sebelum  dilakukan  pengujian  sampel  di  panaskan  pada  oven  selama  1  x  24  jam, kemudian hamparkan sampel pada wadah bersih dan hindari gumpalan sampel, tunggu hingga  mencapai  suhu  ruang  lalu  timbang.  Kemudian  masukkan  kedalam  keranjang kerucut  yang  dilapisi  filter.  Masukkan  sampel  dan  pelarut  TCE  kedalam  gelas  kaca  dan pasangkan selang air penutup. Kemudian panaskan melalui kompor listrik hingga sampel bersih dari aspal. Setelah selesai matikan kompor dan aliran air dan keluarkan keranjang kerucut dari gelas kaca lalu masukkan sampel dan filter kedalam wadah bersih diamkan hingga kering. Kemudian timbang sampel dan filter dan catat setiao berat sampel dan filter. Berikut Gambar keranjang kerucut alat reflux.
Gambar. 3 Keranjang Kerucut Reflux
Hasil Pengujian Kadar Aspal
1. Metode centrifuge
Tabel 2. Hasil pengujian kadar aspal metode centrifuge
Pengujian Satuan Sampel 1 2 3 Berat Sampel Bersih (Gram) 1349 1259 1407 Berat Filter Sebelum (Gram) 14,2 14,8 14,5 Berat Filter Sesudah (Gram) 15,9 16,1 15,9 Selisih Berat Filter (Gram) 1,7 1,3 1,4 Berat Sampel Sesudah (Gram) 1266,9 1181,9 1321,5 Berat Sampel Sesudah + Filter (Gram) 1268,6 1183,2 1322,9 Berat Aspal (Gram) 80,4 75,8 84,1 Kadar Aspal (%) 5,960 6,021 5,977 Rata - Rata (%) 5,986

## Sumber : Penulis
Tabel 2. menjelaskan bahwa hasil pengujian ekstraksi dengan menggunakan metode centrifuge  didapatkan  nilai  kadar  aspal  rata-rata  sebesar  5,960%,  6,021%  dan  5,977% sehingga  didapatkan  hasil  rata – rata  pengujian  kadar  aspal  metode centrifuge  adalah 5,986%.

## 2. Metode Reflux
Tabel 3. Hasil Pengujian Kadar Aspal Metode Reflux
Pengujian Satuan Sampel 1 2 3 Berat Sampel Bersih (Gram) 850 795 760 Berat Filter Sebelum (Gram) 12,5 12,4 12,4 Berat Filter Sesudah (Gram) 14,1 13,8 13,5 Selisih Berat Filter (Gram) 1,6 1,4 1,1 Berat Sampel Sesudah (Gram) 797,1 745,5 712,6 Berat Sampel Sesudah + Filter (Gram) 798,7 746,9 713,7 Berat Aspal (Gram) 51,3 48,1 46,3 Kadar Aspal (%) 6,035 6,050 6,092 Rata - Rata 6,059 Sumber : Penulis
Tabel 3, menjelaskan bahwa hasil pengujian ekstraksi dengan menggunakan metode reflux didapatkan nilai kadar aspal rata-rata sebesar 6,035%, 6,050% dan 6,092% sehingga didapatkan hasil rata – rata pengujian kadar aspal metode reflux adalah 6,059%.
Perbandingan Kadar Aspal Hasil Ekstraski pada Metode Centrifuge dengan Metode Reflux Tabel 4. Hasil Perbandingan Kadar Aspal pada Metode Centrifuge dengan Metode Reflux Nomor Sampel Metode Centrifuge Metode Reflux 1 5,960% 6,035% 2 6,021% 6,050% 3 5,977% 6,092% Rata-rata 5,986% 6,059%

## Sumber : Penulis
Tabel 4 menjelaskan bahwa nilai kadar aspal dapat terlihat jika hasil pengujian dengan menggunakan metode reflux lebih mendekati kadar aspal asli, sehingga metode ini lebih baik  dalam  memberikan  hasil  pengujiannya.  Hal  ini  menunjukkan  jika  metode reflux memiliki tingkat konsistensi hasil yang lebih baik dari metode centrifuge.
Nilai  kadar  aspal  untuk  masing-masing  sampel  dapat  diketahui  hasil  kadar  aspal metode centrifuge lebih kecil dari nilai kadar aspal metode reflux, namun masih memenuhi toleransi kadar aspal (±0,3%) yang diisyaratkan dalam spesifikasi.
Faktor – Faktor penyebab perbedaan pengujian Kadar Aspal Metode Centrifuge dengan Metode Reflux.
Tabel 5. Perbedaan Metode Centrifuge dengan Metode Reflux Metode Centrifuge Metode Reflux Waktu pengujian tidak lama Waktu pengujian lama Sampel tidak perlu di oven Sampel perlu di oven Pelarut Bensin/Pertalite Pelarut TCE Proses Uji dengan Putaran Proses Uji dengan Pemanasan Sampel beresiko keluar dalam putaran Lebih akurat karena sampel diam Tanpa Pendingin Air sebagai pendingin Wadah Alat mangkuk Besi Wadah Alat Keranjang Sumber : Analisa Penulis
Tabel 6. Faktor Resiko Metode Centrifuge dengan Metode Reflux
Metode Centrifuge Metode Reflux Beresiko terbakar karena menggunakan bensin sebagai pelarut Beresiko korsleting  listrik karna menggunakan air sebagai pendingin Apabila mesin dalam kondisi buruk dapat mengeluarkan percikan api Bahaya bagi tubuh apabila terhirup TCE seperti pilek, mual, batuk dan lain-lain
Sumber : Analisa Penulis

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  tersebut  diperoleh  perbedaan  yang  signifikan  bahwa  nilai  kadar aspal metode reflux lebih  mendekati kadar aspal asli sedangkan nilai kadar aspal metode centrifuge  lebih jauh dari kadar aspal asli namun dalam batas toleransi kadar aspal asli sehingga  dalam  hal  ini  bahwa  pengujian  kadar  aspal  metode reflux  jauh  lebih  akurat dibandingkan pengujian kadar aspal metode centrifuge.
Perbandingan  lain  dari  kedua  metode  tersebut  adalah  pengujian  kadar  aspal metode Reflux  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  dalam  pengujian  dibandingkan pengujian kadar aspal metode centrifuge namun dalam semua perbandingan tersebut tergantung faktor human error dan  kondisi alat penguji itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi, dkk. 2014. Perbandingan Hasil Uji Ekstraksi Campuran Ac-Bc Menggunakan Metode Refluks  Dan  Metode  Sentrifus.  22-24August  2014.  The  17th  FSTPT  International Symposium, Jember University.
Departemen Pekerjaan Umum. 2004. SK SNI 03-6894-2002 : Metode Pengujian Kadar Aspal Dari Campuran Beraspal Dengan Cara Sentrifus. Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan  PU,  Standar Nasional  Indonesia.  2004. Cara  uji  ekstraksi  kadar  aspal  dari campuran  beraspal mengunakan tabung refluks gelas. RSNI M-05- 2004.
Departemen Pekerjaan Umum. 2004. SK SNI 03-6894-2002 : Metode Pengujian Kadar Aspal Dari Campuran Beraspal Dengan Cara Sentrifus. Jakarta.
Departemen Pekerjaan Umum. 1994. SK SNI SNI – 03-3640-1994 : Metode Pengujian Kadar Aspal Dari Campuran Beraspal Dengan Cara Reflux. Jakarta.
Direktorat Jenderal Bina Marga (Dirjen BM). 2014. Spesifikasi Umum  2010 Revisi 3. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktorat Jenderal Bina Marga (Dirjen BM). 2018. Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum
KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia). Kamus  versi  online/daring  (Dalam  Jaringan).  di akses pada 30 April 2023
Schultz  R.  L.  1988. Asphalt  Extraction  Study.  Washington:  Washington  State Departement Of Transportation
Sukirman, Silvia, 2003, “Beton Aspal Campuran Panas”, Bandung: Granit.